159 



p.C gegen 79,66 Oxyd, was beinahe 1 At. Oxydul auf 2 At. Oxyd ausmachen 

 würde. 



Fe 3 Fe 4 Fe Fe 2 



4 Fe = 4000 = 74,77 2Fe = 2000 = 81,63 



3 Fe = 1350 = 25,23 Fe = 450 = 18,37 



5350 100. 2450 100. 



Es wäre wichtig zu entscheiden, ob diese verschiedenen Verbindungen bei- 

 der Oxyde ursprüngliche von gleicher Krystallform sind. 



Karsten hat in einigen M. einen Gehalt an Titaneisen angegeben, der 

 besonders in den Krystallen No. 1 bemerkenswerth erscheint. Ich habe bei 

 meinen Versuchen stets auf Titan geprüft, jedoch nur aus dem nicht ganz frischen 

 M. aus dem Basalt der Stopfeiskuppe 0,1 p.C. Titansäure abscheiden können. 

 Es ist daher die Gegenwart dieses Metalls in dem krystallisirten M. noch zwei- 

 felhaft (S. Titaneisen). 



Martit. Reguläre Oktaeder, deren Substanz lediglich aus Eisenoxyd 

 besieht, kommen an mehren Orten vor. Kobell hat ihre chemische Beschaf- 

 fenheit zuerst nachgewiesen, und auch ich habe in dem M. aus Brasilien, dessen 

 sp. G. = 5,155, also geringer als Eisenglanz ist, ausser ein wenig Kieselsäure 

 nur 1,83 — 2,30 p. C. Eisenoxydul gefunden. Entweder ist das Mineral eine 

 Pseudomorphose nach Magneteisen oder das Eisenoxyd ist dimorph und kann 

 unter Umständen regulär krystallisiren. 



Oktaedrischer Eisenglanz vom Vesuv. Unter den durch Fuma- 

 rolenwirkung entstandenen Produkten (angeblich aus dem Fosso di Cancherone 

 stammend) finden sich Krystalle von oktaedrischen Umrissen, mit matten Flä- 

 chen und zugerundeten Kanten, hie und da von Eisenglanzblättchen bedeckt. 

 Sie sind in Bruchstücken stark magnetisch und geben ein braunschwarzes Pul- 

 ver; ihr sp. G. ist 5,235. Diese Krystalle enthalten nach meiner Untersuchung: 

 Eisenoxyd 92,91 

 Eisenoxydul 6,17 

 Magnesia 0,82 



99,90 

 Sie lassen dieselbe zwiefache Deutung wie der Martit zu. 

 Erdiges Magneteisen (Eisenmulm). Ein auf der Grube Alte Birke bei 

 Siegen vorkommender Eisenmulm, der vielleicht aus Spatheisenstein sich ge- 

 bildet hat, und dessen sp. G. = 3,76 ist, enthält nach dem Mittel dreier Ver- 

 suche von Genth, mit denen die von Schnabel nahe übereinstimmen : 



Sauerstoff 

 Eisenoxyd 66,20 4 9,86 



Eisenoxydul 13,87 3, 



Manganoxydul 17,00 



Kupferoxyd 0,09 



Kieselsäure 1,75 



98,91 



1,08] 

 {,81 j 



